Essai d'étalement au cône d'Abrams
# Essai d'étalement au cône d'Abrams

L’essai d’étalement au cône d’Abrams est un essai réalisé sur le béton autoplaçant frais pour déterminer sa consistance. L’étalement est aussi connu sous le nom de slump flow provenant de l’anglais.

La norme NF EN 12350-8 décrit cet essai.

## Mode opératoire

Pour réaliser cet essai une table d'étalement et un cône d'Abrams sont utilisés. Le cône d'Abrams est un cône en acier galvanisé. Il a un diamètre intérieur à sa base de 200 mm, un diamètre intérieur à son sommet de 100 mm et une hauteur de 300 mm. Il porte le nom de son inventeur Duff Abrams.

L’essai se déroule en suivant les étapes suivantes :

* le cône d’Abrams est placé à l'envers et maintenue sur une plaque en acier ayant une surface dure et non-absorbante ;
* le cône est rempli avec du béton frais ;
* le cône est arasé avec une tige ;
* le cône est levé immédiatement, verticalement et doucement de 4 cm en le tournant un peu pour le démouler ;
* le béton très fluide s’affaisse complètement et s’étale sous la forme d’une galette sur la table d’étalement ;
* on mesure le diamètre le plus grand ainsi que le diamètre qui lui est perpendiculaire.

L'étalement est la moyenne de ces deux diamètres qui ne doivent pas être différents de plus de 5 cm.

Au cours de cet essai, il est aussi possible de mesurer le temps mis par le béton pour s’étaler jusqu’à un diamètre de 500 mm.

## Interprétation des résultats

Plus l’étalement est important, plus le béton est fluide.

La norme NF EN 206 classe l’étalement du béton en trois groupes.

| Classe | Étalement en mm |
| - | - |
| SF1 | 550 - 650 |
| SF2 | 660 - 750 |
| SF3 | 760 - 850 |

Plus le temps d'étalement est court, plus le béton est fluide.

La norme NF EN 206 classe la viscosité apparente du béton en deux groupes VS1 < 2,0 s et VS2 ≥ 2,0 s.

